574 REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
Lorsqu’on veut connaître la teneur exacte en gomme 
élastique d’un échantillon, il est nécessaire de recourir à 
l'analyse chimique, laquelle se fait de la façon suivante : 
On prélève un fragment du produit d’un gramme environ, 
on le pèse très exactement, puis on le dessèche, soit en 
l'exposant à une température de ioo°, soit en le plaçant 
dans un dessiccateur à acide sulfurique, jusqu’à ce qu’il ne 
perde plus de poids. En le pesant alors, et en soustrayant 
le poids obtenu du poids primitif, on obtient la quantité 
d’eau qu’il renferme. 
Le fragment ainsi desséché est ensuite bouilli dans de 
l’eau distillée, qui lui enlève toutes les substances solubles 
dans ce dissolvant, tels que sucres, sels, gommes, etc. ; 
le liquide séparé est évaporé; le produit de l’évaporation 
représente le poids des substances solubles. 
La masse qui a été soumise au traitement préindiqué 
est ensuite placée dans un flacon à l’émeri où l’on verse de 
l'alcool absolu, puis on la laisse en contact avec lui pen- 
dant un temps plus ou moins long ; on renouvelle au 
besoin une ou deux fois l’alcool. C’est dans ce liquide 
alcoolique que l’on retrouvera les résines et certains 
corps gras. 
Un traitement par l'alcool bouillant succédera ensuite; 
il a pour but d’enlever les résines qui seraient restées, 
ainsi que les huiles, les cires, etc. 
Une macération dans l’éther extraira certains corps 
gras peu solubles dans l’alcool chaud ; enfin le produit 
qui reste est constitué par du caoutchouc à peu près pur, 
qu’on obtiendra en laissant la masse pendant plusieurs 
jours au contact du sulfure de carbone. Ce liquide dissout 
le caoutchouc, et après filtration et évaporation le laisse 
à l’état pur. 
Comme substances insolubles dans le sulfure de car- 
bone, il reste souvent des impuretés telles que fragments 
de bois, des pétioles de feuilles, des substances miné- 
rales, etc. 
